( 47" ) 



)> Les teintes grises sont dues à la coexistence des composés rose et 

 vert, dont les couleurs se neutralisent; aussi les imite-ton en mêlant à 

 froid de l'alumine chromée rose et du Cr-0'. 



1) La même alumine, ayant seulement subi une calcination modérée, 

 se combine encore mieux avec Cr-0'; à compositions égales, les teintes 

 sont plus roses. 



» 2° Alumine (') préparée en traitant Al- Cl" par l'eau, évaporant et 

 calcinant fortement. Même Cr^O' que ci-dessus. 



» La présente alumine, plus agglomérée et plus dure que celle de 

 l'alun ammoniacal, a, sur le Cr-()% une action différente; car, après plu- 

 sieurs fortes calcinalions de 9i,3APO' et 8,7Cr^O', le produit reste 

 vert : l'union a été presque nulle. 



» Avec la même alumine, mais faiblement calcinée, on obtient une 

 masse rose après forte calcination. Pour une calcination préalable d'in- 

 tensité intermédiaire, la matière est grise. 



» Si l'on verse sur le APO'+ Cr-0'^ à -^ (très fortement calciné, mais 



100 ^ ' 



resté vert) une solution étendue de carbonate sodique ou potassique et 

 qu'on recalcine, on obtient une combinaison encore incomplète, |car la 

 matière est verdàtre ou grise. L'alcali semble donc ici favoriser l'union de 

 Al-0' et de Cr-0', mais seulement un peu. 



1) On traita du Al-CP par l'eau, on évapora et on calcina au rouge nais- 

 sant. Cette alumine, arrosée de chromate d'ammoniaque et fortement cal- 

 cinée, devient rose et très fluorescente. Si l'alumine a été d'abord forte- 

 ment calcinée, le rose est beaucoup plus pâle et la fluorescence bien 

 moindre. En calcinant d'abord fortement l'alumine, mais après addition 

 d'unpeudeNa^O CO^, on obtient une masse notablement moins rose qu'avec 

 APO^ faiblement calcinée seule, mais plus rose qu'avec Al'O^ fortement 

 calcinée seule. Avec un peu plus d'alcali, le produit final est blanc-jaunâtre, 

 ou blanc-verdâtre; sa fluorescence est plus intense que lorsqu'on part de 

 l'alumine préalablement très calcinée seule, mais bien moindre que si l'on 

 emploie l'alumine faiblement calcinée seule (-). 



(') Celte alumine ne contient qu'une trace de fer. 



(-) En mettant beaucoupplus de Na-OCO-, calcinant très fortement à l'air et refroi- 

 dissant tout à coup, on obtient une substance d'un joli vert bleu, tirant sur le vert 

 jaune quand le refroidissement a été plus lent. Le vert bleu se décolore promptement 

 au contact de très peu d'eau pure ou d'une eau alcaline et moins vite dans un excès 



